Einzelne Mineralien. 



-33- 



schieden ist, in manchen Lamellen ist der Winkel groß und das Achsenbild 

 zeigt mehrere lebhaft gefärbte Ringe, in anderen wird er kleiner und zeigt 

 nur wenige und weniger bunt gefärbte Ringe, an manchen Stellen ist der 

 Winkel = 0° und das Mineral erscheint optisch einachsig, endlich gehen 

 die Achsen wieder auseinander, aber in einer auf der ersten Achsenebene 

 senkrechten Richtung. Die Interferenzfiguren sind oft stark gestört. Der 

 Charakter der Doppelbrechung ist negativ. 



Es wird angenommen , daß Verwachsungen zweier Substanzen vor- 

 liegen, die als «-Hopeit und /9-Hopeit bezeichnet werden. 



«-Hopeite mit stärkerem Lichtbrechungsvermögen und großem Achsen- 

 winkel. Ebene der optischen Achsen ist c (001) = OP. 



,^-Hopeit mit geringerem Lichtbrechungsvermögen, kleinerem Achsen- 

 winkel und die optische Achsenebene teils parallel c (001) = OP, teils 

 parallel a (100) = ooPöö. 



Die Erscheinung der einachsigen Interferenzfigur ist vermutlich be- 

 dingt durch Überwachsung von Lamellen der beiden Modifikationen. In- 

 folge der vielfachen Verwachsung ergab die Bestimmung der optischen 

 Konstanten keine befriedigenden Resultate. 



Es wurde erhalten bei Na-Licht: 



1,589 — 1,593 für Schwingungen parallel der c-Achse 1 an verschiedenen 

 1,5806—1,6022 „ „ „ „ b- „ ! natürlichen 



1,5816—1,585 „ „ senkrecht zur c- „ j Prismen 



1,5902 — 1,6117 „ „ „ „ b- _ j gemessen. 



Der scheinbare Winkel der optischen Achsen 2E schwankt 

 bei «-Hopeit von 50 — 63f°, 



jj ß~ „ „ 24—321°, wenn die optische Achsenebene parallel 



c (001) = OP, und 

 „ 18—23°, wenn die optische Achsenebene senkrecht 

 zu c (001). 



Bei Ätzversuchen wurden Figuren erhalten, die für die holoedrisch- 

 rhombische Symmetrie sprechen. 



Die chemische Untersuchung ergab: Im Kolben erhitzt gibt das 

 Mineral reichlich Wasser ab und wird weiß und undurchsichtig. V. d. L. 

 schmilzt es am Platindraht leicht zu einer klaren farblosen Perle und färbt 

 die Flamme blaßgrün; beim Abkühlen der Perle tritt eine teilweise Kri- 

 stallisation ein. Leicht löslich in verdünnter Salzsäure; die Lösung gibt 

 mit Ammoniak im Uberschuß ein weißes Präzipitat. Qualitativ konnten 

 nur Zink, Phosphorsäure und Wasser nachgewiesen werden. 



Das spezifische Gewicht der beiden Modifikationen zeigt einen ge- 

 ringen Unterschied : «-Hopeit = 3,04, ^-Hopeit = 3,03, aber eine völlige 

 Trennung der beiden auf Grund dieses Unterschiedes war nicht möglich. 

 Es zeigte sich aber, daß die Wasserabgabe beim Erhitzen bei den beiden 

 Modifikationen verschieden ist, aber ein Unterschied in der prozentischen 

 chemischen Zusammensetzung war nicht zu erkennen. 



jN. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1909. Bd. II. C 



